Sistema Naj SO4 - Pb SO4 . 

 I risultati sono raccolti nella tabella li e nel diagramma tig. 2. 



Tabella II. 



0^ 0 



0 



Cd ^ 



0^ 0 

 ce 



P-( 



0 



1 ^ 



0 0 

 0 co 



= Ph 



Temperatura 

 iniziale di 

 cristallizza- 

 zione 



Temperatura 

 eutettica 



Teraper. di 

 decomposizione 

 delle soluzioni 

 solide 



Temperatura 

 di trasforma- 

 zione di 

 NagS04 



Temperatura 

 di trasforma- 

 zione di 

 PbS04 



100 



0 



100 



0 



887" 







Zoo 





97 



3 



98,57 



1,47 



892 











95 



5 



97,59 



2,41 



895 





3950 



225 





93 



7 



96,59 



3,41 



900 





365 



225 





90 



10 



95,05 



4,95 



905 





435 



225 





87 



13 



93,45 



6.55 



907 







225 





85 



15 



92,36 



7,64 



905 





505 



225 





80 



20 



89.50 



10,50 



900 





565 



225 





75 



25 



86,47 



13,53 



897 





620 



225 





70 



30 



83,26 



16,74 



890 





675 



225 



851° 



65 



35 



79,83 



20,17 



878 



735" 





225 





60 



40 



76,17 



23,83 



870 



730 





225 



856 



58 



42 



74,64 



25,36 



862 



730 





225 





52 



48 



69,78 



30,22 



845 







225 





50 



50 



68,06 



31,94 



840 



750 





225 



846 



48 



52 



66,29 



33,71 



825 



750 





225 





45 



55 



63,02 



36,98 



805 



735 





225 



851 



40 



60 



58.69 



41,31 



778 



735 





225 



846 



37 



63 



55,59 



44,41 



755 







225 



846 



35 



65 



53,43 



46 57 





735 





225 



846 



32 



68 



50,08 



49,92 



757 



735 





225 



851 



80 



70 



47,73 



52,27 



770 



735 





2-25 





25 



75 



41,54 



58,46 



810 



735 





225 



846 



20 



80 



34,76 



65,24 



845 



735 





225 



846 



0 



100 





100 



(1000) 









856 



Questo diagramma ha una certa somiglianza con quello NajSO^-BaSO^. 

 Vi è formazione di cristalli misti fino alla concentrazione 65 Vo Na2S04, 

 oltre questo punto si presenta alla temperatura di 735° un eutettico che 

 va fino al Pb SO4 puro; questo si è dedotto dalla considerazione delle du- 

 rate delle fermate. La composizione dell'eutettico è 35 7o Naj SO4 e 65 Vo 

 PbkS04. Da questo punto parte il ramo rettilineo AB della curva di fusione 

 che taglia l'asse delle temperature a 1000°; quindi questo sarebbe il punto 

 di fusione di Pb SO4 ; nel precedente diagramma abbiamo trovato 1005°. 



Nel campo dei cristalli misti ritroviamo qua un'altra volta un massimo 

 non corrispondente a composto alle concentrazioni in peso 87 Vo Naa SO4 

 e 13 "/o Pb SO4 ; esso avrebbe la composizione in molecole 14 NajS04. 

 Pb SO4 , tipo che non si è mai riscontrato. Per esso valgono le considera- 

 zioni esposte nella Nota II (^). 



('j Eendic. Accad. Lincei, Classe scienze fis. e mat., voi, XXL 438. 



